Einzelne Mineralien. 



-19- 



^bei verschiedenen Kristallen, als auch in verschiedenen Teilen desselben 

 Kristalls verschieden gefunden, so z. B. bei einem Kristall : 2,742 an Spalt- 

 blättchen nach 001 aus der Kristallmitte — 2,687 gleiche Blättchen von 

 •der Kristallspitze; bei einem anderen Kristall: 2,818 und 2,801 an Splittern 

 aus der Mitte — 2,740 an Splittern von einer 110-Pläche — 2,682 an 

 Splittern von der Kante 110 : 1T0 ; bei einem dritten Kristall : 2,775 an 

 Splittern aus der Mitte — 2,660 an Splittern vom Außenteil. 2,818 deutet 

 auf einen Hyalophan Ad 2 Geis 1 ; 2,580 zeigten Splitter des oben erwähnten 

 großen barythaltigen Adulars z. T. 



Bei der optischen Prüfung wurde Zwillingsstreifung oder Mikroklin- 

 gitterung nicht wahrgenommen. Wegen zonaren Baues der Kristalle 

 wechselt die Auslöschung auf ooPoo (010), und zwar so, daß regelmäßig 

 im Zentrum des Kristalls die größten negativen Werte erhalten wurden, 

 nach außen hin eine Abnahme erfolgte und die Hülle bisweilen positive 

 Auslöschung mit Annäherung an den Wert -f 5° bei reinem Kalifeldspat 

 zeigte. An 6 Platten fand sich dementsprechend : a : et von — 5° bis — 1°, 

 von _i4o bis +4°, von —16° bis —5°, von — 19° bis +2°, von —17° 

 bis + 0° schwankend. Spezifisches Gewicht und Auslöschung deuten dem- 

 nach an, daß die Hyalophane im Kern baryumreich sind, nach außen, wenn 

 auch nicht ohne Rückfall in basischere Verhältnisse , kalireicher werden. 

 Daß die Interferenzfarben bei -f- Nicols in den Randzonen des Kristalls höher 

 sind als im Zentrum, obwohl die Doppelbrechung des Celsian höher ist als 

 die des Adular, erklärt Verf. aus dem Gegensatz der optischen Orientierung 

 beider, demzufolge in Mischkristallen die Doppelbrechung der einen Kom- 

 ponente zum Überwiegen über die teilweis aufgehobene der anderen kommt. 



In 4, senkrecht zu ooPoo (010) und senkrecht zu den Auslöschungs- 

 richtungen darauf geschliffenen Platten wurde bestimmt: 1. Spez. Gew. 

 = 2,818, aa = — 18°, a = 1,5419, ß = 1,5451, y = 1,5469, Winkel der 

 optischen Achsen im ScHNEiDER'schen Apparat (n des Glases = 1,523), 

 2G = 103° 30', 2V a = 78° 5'. 2. Spez. Gew. = 2,756, aa= —11°, 

 y = 1,5426, 2G = 104° 20', 2 V a = 77° 5' (mit ß = 1,540). 3. Spez. 

 Gew. == 2,733, aa = — 6°, « = 1,5373, ß.= 1,5395, y 1,5416, 

 2G = 107° 30', 2V a = 74°. 4. Spez. Gew. = 2,725, a a = — 2°, 

 2G„ = 106", 2V a = 75° 5' (mit ß = 1,538). Die Auslöschungsrichtungen 

 in den Platten schwankten ein wenig, die Werte galten für die Mitte der 

 Platten. Die übrigen Werte sind z. T. Mittelzahlen. Mit dem spezifischen 

 Gewicht (d. h. mit steigendem Ba-Gehalt) scheint Lichtbrechung, Achsen- 

 winkel und die negative Auslöschungsschiefe zu wachsen; die Doppel- 

 brechung ist dagegen beim Hyalophan etwas niedriger als beim Adular. 



Klare Stückchen, von einem großen Hyalophankristall entnommen, 

 ergaben spez. Gew. == 2,756 und bei der Analyse: 57 SiO 2 , 29,0 A1 2 3 , 

 12,4 BaO, 0,2 CaO, Spur MgO, 9,9 K 2 0, 1,5 Na 2 0, 0,5 Glühverlust; 

 Sa. 102,4; woraus sich die Zusammensetzung Ad 61 Ab u Cels 21 An 1 berechnet. 



Bei der Frage, ob oder in welchem Maße die Baryumkalif eid- 

 späte als isomorphe Mischungen der beiden Endglieder zu betrachten 

 sind, bespricht Verf. zunächst die bisher bekannten Verhältnisse bei den 



b* 



